an  einigen  Metasilikaten. 
127 
Ferner  wurde  noch  ein  einachsiges,  im  übrigen  Verhalten 
dem  hexagonalen  Kalksilikat  ganz  ähnliches,  sich  von  dem- 
selben jedoch  nur  durch  negativen  optischen  Charakter  unter- 
scheidendes Mineral  und  endlich  Diopsid  gefunden. 
An  den  Rändern  der  beiden  Schmelzen  von  der  Zu- 
sammensetzung 9,35  Mol.-°/0  MgSiOs  und  90,65  Mol.-°/0  CaSi03 
bildete  sich  eine  dünne  Schichte  lichtgrünen  Glases.  Die 
übrige  Masse  ist  feinkristallin. 
Bei  der  optischen  Untersuchung  stellte  es  sich  heraus,  daß 
es  zur  Bildung  dreier  Minerale  kam.  Diopside  mit  den 
ihnen  eigenen  optischen  Eigenschaften,  ferner  Wollastonit 
(2V  =  ca.  40°,  negativer  optischer  Charakter,  Achsenebene 
quer  zur  Längserstreckung)  endlich  das  positive  hexagonale 
Kalksilikat. 
Zur  Enstatitbildung  scheint  es  nicht  gekommen  zu  sein. 
Zusammenfassung. 
In  den  beiden  Versuchen  mit  83,31  Mol.-°/0  MgSi03  und 
10,69  Mol.-°/o  CaSi03  kam  es  zur  Enstatit-  und  Klinoenstatit- 
bildung,  während  aber  im  1.  Versuch  das  CaSi03  nirgends 
beobachtet  wurde,  schied  es  sich  beim  folgenden  als  Wolla- 
stonit aus  —  hierbei  war  wohl  die  Maximaltemperatur  der 
Schmelze  maßgebend  — ,  auch  Diopsid  ist  in  Körnern  vor- 
handen. 
Die  Mischungen  aus  68,41  Mol.-°/0  MgSi03  und  33,59  Mol.-% 
CaSi03  ergaben  hauptsächlich  Diopside  zweier  Generationen  ; 
es  trat  hier  Kristallisationsdifferentiation  ein  in  der  Weise, 
daß  an  verschiedenen  Orten  der  Schmelze  ein  und  dasselbe 
Mineral  beträchtliche  Größenunterschiede  aufweist,  die  wohl 
durch  ungleichmäßige  Abkühlung  in  den  einzelnen  Teilen  der 
Schmelze  erklärt  werden  können.  Außerdem  findet  sich  noch 
Enstatit  und  Klinoenstatit,  ein  Pyroxen  mit  kleinem  Winkel 
der  optischen  Achsen  und  Wollastonit  in  dem  Erstarrungs- 
produkt. 
In  allen  weiteren  Versuchen  dieser  Reihe  fehlt  der 
Klinoenstatit  vollständig. 
Aus  der  Schmelze  von  der  Zusammensetzung  28,46  Mol.-°/0 
MgSi03  und  71,54  MoL-%  CaSi03  bildeten  sich  Wollastonit, 
hexagonales  Kalksilikat  und  Diopsid.    In  einem  Dünnschliff 
